63 0. Doelter. [4] 



Die Auswahl der Krystalle war keine leichte, da die meisten 

 derselben matt und mit einer grauen oder bräunlichen oberflächlichen 

 Rinde bedeckt sind, die auf eine beginnende Umwandlung des Fassaits 

 hindeuten, die frischen Krystalle zeigen Glasglanz und sind von grüner 

 Farbe und durchscheinend. 



Die zur Analyse verwendeten Krystalle waren ganz frisch und 

 rein, es waren Zwillinge der Combination ooP. ooPoo. 2P. P. 2Poo. 



Das grobe Mineralpulver wurde sorgfältig untersucht, um jede 

 Verunreinigung zu entfernen; übrigens zeigen die frischen Krystalle 

 nur wenig Beimengungen. 



Schliffe solcher Krystalle zeigen im Polarisationsapparat für 

 paralleles Licht sehr lebhafte Interferenzfarben; mit einem Nicol auf 

 Absorption untersucht, zeigen sie nur unmerkliche Absorptionsunter- 

 schiede. Die Substanz ist rein und enthält keinerlei Beimengungen. 



Die Analyse, zu der ungefähr für die Bestimmung von SiO % , 

 AI 2 3 , Fe 2 3 , CaO, MgO, l^ r - angewandt wurde, ergab folgende 

 Resultate : 



SiO % 



43-81 



Al 2 3 



9-97 



Fe 2 3 



7-01 



FeO 



1-52 



MgO 



1251 



CaO 



25-10 



H 2 



0-51 



100-43 

 Spur von Manganoxydul und Alkalien. 



Das Eisenoxydul wurde durch folgende 3 Versuche bestimmt : 



Durch Aufschliessen mit BFl und Schwefelsäure im Glasrohr 

 erhielt ich 



1) für 0-821^- Mineralsubstanz 1*40 Perc. 



2) für 0-735 gr - Mineralsubstanz 1-55 Perc. 



Durch Aufschliessen im Platintiegel in einer Kohlensäureatmosphäre 

 erhielt ich: 



Bei Anwendung von 0"775 ?r - Mineral 1*61 Perc. 



Als Mittel der drei Bestimmungen ergibt sich 1*52 Perc. 



Der Wassergehalt, den die Analyse nachweist, ist wohl kein 

 ursprünglicher, derselbe verhindert jedoch die Aufstellung einer Formel 

 für diesen Fassait, da er schon auf eine beginnende, wenn auch unbe- 

 deutende Zersetzung hinweist. 



Die Analyse ergibt einen etwas auffallend hohen Thonerdegehalt, 

 so wie auch einen bedeutenderen Eisenoxydgehalt gegenüber dem 

 geringen Gehalt an Eisenoxydul. 



